7-4 Karsten 



sieht höchst wichtig seyn , die Menge des Karburets im weichen Stahl 

 zu ermitteln , welche durch die Zersetzung heim sogenannten Härten, 

 dem Eisen die für jeden Zweck verlangten Eigenschaften der gröfseren 

 oder geringeren Harte und der davon abhängenden geringeren oder gröfse- 

 ren Geschmeidigkeit ertheilt; allein zur Auffindung von bestimmten Mi- 

 schungsverhältnissen der Kohle zum Eisen, in dem harten Zustande des 

 Metallgemisches, werden diese Untersuchungen nicht führen können. 



Ein bestimmtes Mischungsverhältnifs — wenn ein solches vorhan- 

 den ist — wird daher nur im Roheisen zu finden seyn , und zwar in 

 dem Roheisen , welches unmittelbar bei der Verschmelzung der Eisen- 

 erze erhalten wird, und nicht in dem, dessen Kohlegehalt durch Um- 

 schmelzen auf mannigfache Weise vermehrt oder vermindert seyn kann. 

 Das graue Roheisen enthält theils freie , theils gebundene Kohle , folg- 

 lich ahgeleitete Verbindungen, deren Bildung von dem Grad der Hitze, 

 bei welchem das Roheisen erzeugt ward , und von den Umständen ab- 

 hängig erscheint , unter denen die Erstarrung erfolgte. Es wird daher 

 auch bei diesem Eisen kein bestimmtes Mischungsverhältnifs vorausgesetzt 

 werden können. Dagegen läfst es sieh bei dem weifsen Roheisen erwar- 

 ten , welches bei einem guten Gange des Ofens und bei einem solchen 

 Erzsatz erblaseh ist, bei dem die Scheidung des Eisens von der Schlacke 

 so vollständig erfolgt , dafs die Schlacke durch Eisenoxydul noch nicht 

 dunkel gefärbt erscheint. Aus Gründen, deren Auseinandersetzung hier 

 zu weit führen würde, ist es bekannt, dafs solches Roheisen, beim Be- 

 triebe der Koakhohcnöfen nur mit grofser Schwierigkeit, und beim Be- 

 triebe der Holzkohlenhohenöfen , anhaltend und mit stets gleichbleiben- 

 den Eigenschaften, nur bei Verschmelzung leichtflüssiger Eisenerze erhal- 

 len werden kann. Das weifse Roheisen, mit grofsen, stark glänzenden 

 Spiegelflächen , Avelches deutlich eine kryslallinische Struktur verräth 

 und welches am vollkommensten und in gleichhleihender Beschaffenheit 

 bei der Verschmelzung der Spatheisensteine erhallen wird, ist ein solches, 

 bei dem sich ein bestimmtes Mischungsverhältnifs der Kohle am wahr- 

 scheinlichsten erwarten läfst. 



Durch Autlösen des Eisens in Säuren ist der Kohlegehalt dessel- 

 ben, wie vorhin gezeigt worden , um so weniger genau zu bestimmen, 

 je geringer der Antheil Kohle ist , welcher sich im ungebundenen Zu- 



